建設材料の資源循環に関する現状・指針・提言－建設リサイクルの是非と理想－
東京大学大学院工学系研究科 野口貴文

2016年10月4日

建設リサイクル技術発表会（一橋講堂）

1

話題
各種建設材料の資源循環の現状
資源・建設材料の空間移動

資源枯渇の定義と評価
他産業の資源循環の現状
建設材料の資源循環に関する指針・提言

2016年10月4日

建設リサイクル技術発表会（一橋講堂）

2

各種建設材料の資源循環の現状
2016年10月4日

建設リサイクル技術発表会（一橋講堂）

3

日本全体の物質フロー（出展：環境省「平成２７年度・環境白書／循環型社会白書／生物多様性白書」）

2016年10月4日

建設リサイクル技術発表会（一橋講堂）

4

マテリアルフロー把握の意義

環境問題
大量のマテリアルフローが、自然環境のもつ資源の再生能力や廃物の浄化能力を大きく超えてしまったことに起因先進工業国における生産と消費の形態は持続不可能
大量のマテリアルフローに特徴づけられた人間社会と環境問題の関わり分析
マテリアルフローの把握は不可欠マテリアルフロー分析／勘定は有益

2016年10月4日

建設リサイクル技術発表会（一橋講堂）

5

鋼材の循環図（出典：日本鉄鋼連盟「鉄の輪がつなぐ人と地球」2016）2016年10月4日

建設リサイクル技術発表会（一橋講堂）

6

コンクリートのマテリアルフロー（日本建築学会「建築材料のマテリアルフロート資源利用の課題」2008を元に作成）
スラグ 12,331
石炭灰 4,551
その他 8,702

CO2
石灰石 84,267
その他 28,617

44,725セメント 82,181(輸入: 1,228、輸出: 7,564）

コンクリート475,842（セメント製品を含む）

砂利・砂
301,000

建築物
土木構造物

コンクリート用骨材
405,404

砕石・砕砂
412,000
その他 16,000
再生骨材 51,180
アスファルト 3,379

新設構造物

既設構造物

道路用路盤材、その他

現場リサイクル

320,955

最終処分 1,780

アスファルトコンクリート用骨材
53,821

アスファルトコンクリート71,400
アスファルトコンクリート塊 14,200

コンクリート塊 35,040

アスファルトコンクリート 16,140
2016年10月4日

建設リサイクル技術発表会（一橋講堂）

単位：1,000t

7コンクリートの循環図（出展：日本建築学会「建築材料のマテリアルフロート資源利用の課題」2008）2016年10月4日

建設リサイクル技術発表会（一橋講堂）

8

木材のマテリアルフロー（出典：日本建築学会「建築資材の炭素収支を考慮したマテリアルフローと資源利用の課題」）

2016年10月4日

建設リサイクル技術発表会（一橋講堂）

9

木材の循環図（出展：日本建築学会「建築材料のマテリアルフロート資源利用の課題」2008）2016年10月4日

建設リサイクル技術発表会（一橋講堂）

10

木質ボードのマテリアルフロー（出展：日本建築学会「建築材料のマテリアルフロート資源利用の課題」2008）2016年10月4日

建設リサイクル技術発表会（一橋講堂）

11

木質ボードの資源循環図（出展：日本建築学会「建築材料のマテリアルフロート資源利用の課題」2008）2016年10月4日

建設リサイクル技術発表会（一橋講堂）

12

石膏ボードのマテリアルフロー
単位 万ｔ

輸入

輸出

在庫 3.6

輸出 0.9
輸入
天然資源

ストック
排煙脱硫石膏
105

火力発電所化学工業

輸入 0.4

天然石膏
175

製造

生産量
451

出荷出荷量
447

ストック
解体

ボード用厚紙 23

リサイクル 0.4
解体材
86

化学副産石膏
151
端材・残材
36

廃せっこうボード19
古紙

建築
施工

最終処分 86

最終処分
103

リサイクル 19
最終処分 17

端材 14

カスケード
リサイクル

リサイクル 14

再生処理
クローズドリサイクル 19

2016年10月4日

建設リサイクル技術発表会（一橋講堂）

13

石膏ボードの資源循環図（出展：日本建築学会「建築材料のマテリアルフロート資源利用の課題」2008）2016年10月4日

建設リサイクル技術発表会（一橋講堂）

14塩化ビニル樹脂製品のマテリアルフロー（出典：日本建築学会「建築資材の炭素収支を考慮したマテリアルフローと資源利用の課題」）

2016年10月4日

建設リサイクル技術発表会（一橋講堂）

15

塩化ビニル樹脂製品の資源循環図（出展：日本建築学会「建築材料のマテリアルフロート資源利用の課題」2008）2016年10月4日

建設リサイクル技術発表会（一橋講堂）

16

板ガラスのマテリアルフロー（出展：日本建築学会「建築材料のマテリアルフロート資源利用の課題」2008）2016年10月4日

建設リサイクル技術発表会（一橋講堂）

17板ガラスの資源循環図（出展：日本建築学会「建築材料のマテリアルフロート資源利用の課題」2008）2016年10月4日

建設リサイクル技術発表会（一橋講堂）

18

タイルのマテリアルフロー
輸入

輸出

単位 万㎡
在庫 1300

輸入 530

輸出 370ストック

バージン原料
バージン原料
90％

製造

生産量
5330

出荷量
6800

出荷

建築
施工

ストック
解体
再生資源化
解体材

カスケード
リサイクル原料
端材 290再生材料 20％
リサイクル 15％

最終処分

最終処分
最終処分

不良品 1300
回収 1300

再生処理
クローズドリサイクル 1300

2016年10月4日

建設リサイクル技術発表会（一橋講堂）

19

資源循環（リサイクル）の形態
オープンループ

クローズドループ

製品が使用限度に到達し、製品自身もしくは 製品が使用限度に到達し、製品自身もしくは部品の更新を行なう場合に、廃棄要素もしく部品の更新を行なう場合に、廃棄要素もしく
は新規投入要素が発生し、循環領域が拡大
は新規投入要素の発生がなく、循環領域がするような循環の形態
拡大しないような循環の形態
オープンループ1(O pen Loop 1)

クローズドループLoop)( O p e n Loop)(Closed
オープンループ3(O pen Loop 3)
オープンループ2(O pen Loop 2)

2016年10月4日

建設リサイクル技術発表会（一橋講堂）

20

資源・建設材料の空間移動
2016年10月4日

建設リサイクル技術発表会（一橋講堂）

21

EU国内の資源投入・資源消費（出展：Eurostat）

2016年10月4日

建設リサイクル技術発表会（一橋講堂）

22

砕石の調達0 - 2000 ton

2000 - 5000 ton
5000 -10000 ton（出展：日本コンクリート工学会「コンクリートセクターにおける地球温暖化物質・廃棄物の最小化に関する研究委員会報告書」）

2016年10月4日

10000 -20000 ton
20000 -50000 ton

建設リサイクル技術発表会（一橋講堂）

×0-100 km100-200 km
200-300 km
300-400 km400-500 km
500-600 km
600-700 km
700-800 km
900 km -23

土木系コンク
リート製品の移出入

0 - 2000 ton
2000 - 5000 ton

5000 -10000 ton
10000 -20000 ton
20000 -50000 ton（出展：日本コンクリート工学会「コンクリートセクターにおける地球温暖化物質・廃棄物の最小化に関する研究委員会報告書」）

2016年10月4日

建設リサイクル技術発表会（一橋講堂）

×0-100 km100-200 km
200-300 km
300-400 km
400-500 km
500-600 km
600-700 km
700-800 km
900km -24

建築系コンク
リート製品の移出入

0 - 2000 ton
2000 - 5000 ton
5000 -10000 ton
10000 -20000 ton

20000 -50000 ton

×

0-100 km100-200 km
200-300 km
300-400 km
400-500 km
500-600 km
600-700 km
700-800 km
900km -

（出展：日本コンクリート工学会「コンクリートセクターにおける地球温暖化物質・廃棄物の最小化に関する研究委員会報告書」）

2016年10月4日

建設リサイクル技術発表会（一橋講堂）

25

様々な建設現場
連続する空間（都市・地域・国の広がり）

様々な構造物

様々な建設材料
建設工事

建材製造

運用・利用

連続する時間 維持管理
（ライフサイクル）
リサイクル
解体・回収

流通

企画・設計

様々な建材工場
様々な建設廃棄物
資源採取

他産業

最終処分場

様々な産業副産物

2016年10月4日

建設リサイクル技術発表会（一橋講堂）

26

資源枯渇の定義と評価
2016年10月4日

建設リサイクル技術発表会（一橋講堂）

27

資源枯渇とは？
将来世代の利用可能な資源量が著しく減少すること
資源獲得に大量のエネルギー等の投入が必要になり、資源獲得が困難になること
資源に依存した生産活動が困難になること
資源価格が著しく高騰すること
資源獲得のための環境破壊が増大すること
資源を利用する経済的メリットが喪失すること

コンクリートの原料：主として土石資源
化石燃料や鉱物資源と比較して埋蔵量が豊富
しかし、自然保護等の法的規制により採取可能量は事実上制約

2016年10月4日

建設リサイクル技術発表会（一橋講堂）

28

原油生産量の将来予測（出典：The Coming Global Oil Crisis website）

2016年10月4日

建設リサイクル技術発表会（一橋講堂）

29

使用量・埋蔵量（百万t）

石灰石資源の枯渇の将来予測
累積使用量
確定量
確定量＋推定量
確定量＋推定量＋予想量

年

2016年10月4日

建設リサイクル技術発表会（一橋講堂）

30

循環利用率

資源生産性

資源生産性・資源利用率・最終処分量

1990

1995

2000

2005

2010

2015

2020

1995

2000

2005

2010

2015

2020

最終処分量

 資源生産性＝GDP/天然資源等投入量

1990

2016年10月4日

1990

1995

2000

2005

2010

2015

2020

 循環利用率＝循環利用量/（循環利用量＋天然資源等投入量）
 最終処分量＝廃棄物の埋立量

建設リサイクル技術発表会（一橋講堂）

31

生物起源資源と非生物起源資源
BIOTIC（生物起源）

ABIOTIC（非生物起源）

非枯渇性・再生可能枯渇性・再生不可能

植物
動物
茸
バクテリア

土壌
水
日光
空気
温度

2016年10月4日

建設リサイクル技術発表会（一橋講堂）

32

枯渇性資源の評価
埋蔵量・耐用年数の逆数
可採埋蔵量の逆数
耐用年数（可採埋蔵量を年間消費量で割ったもの）の逆数超過エネルギー
天然資源の品位が将来低下することにより、入手に必要なエネルギーの増加量

鉱物のエクセルギー
資源が消費されたときに失われるエネルギーの質

関与物質総量（TMR）
対象とする資源を入手するために関与した物質の総量

持続可能性の概念に基づいた係数
持続可能性を考慮したときに利用される代替資源を予め想定しておき、当該資源を入手する際のコストと代替資源を使用したときに発生する環境影響の和2016年10月4日

建設リサイクル技術発表会（一橋講堂）

33

他産業の資源循環の現状
2016年10月4日

建設リサイクル技術発表会（一橋講堂）

34

家電4品目の環境配慮設計（出典：国立環境研究所「家電リサイクル法の実態効力の評価」）

2016年10月4日

建設リサイクル技術発表会（一橋講堂）

35

テレビの処理工程

2016年10月4日

建設リサイクル技術発表会（一橋講堂）

36

テレビのリサ
イクル処理の流れ（出展：家電製品協会「写真で見る品目別処理フロー＜27年度版＞」）

2016年10月4日

建設リサイクル技術発表会（一橋講堂）

37

家電リサイクル法施行後における使用済みテレビのフロー

2016年10月4日

建設リサイクル技術発表会（一橋講堂）

38

冷蔵庫・冷凍庫の処理工程

2016年10月4日

建設リサイクル技術発表会（一橋講堂）

39

冷蔵庫のリサイクル処
理の流れ（出展：家電製品協会「写真で見る品目別処理フロー＜27年度版＞」）

2016年10月4日

建設リサイクル技術発表会（一橋講堂）

40

家電リサイクル法施行後における使用済み冷蔵庫のフロー

2016年10月4日

建設リサイクル技術発表会（一橋講堂）

41

自動車のライフサイクル（出典：トヨタ自動車・環境部「クルマとリサイクル」）

2016年10月4日

建設リサイクル技術発表会（一橋講堂）

42

解体しやすい車両構造（出典：トヨタ自動車・環境部「クルマとリサイクル」）

2016年10月4日

建設リサイクル技術発表会（一橋講堂）

43

自動車のリサイクル率（出典：自動車リサイクル促進センターHP、http://www.jarc.or.jp/automobile/manage/）

2016年10月4日

建設リサイクル技術発表会（一橋講堂）

44

使用済自動車、解体自動車及び特定再資源化等物品の引取り及び引渡し状況（出典：経済産業大臣・環境大臣「平成２７年度使用済自動車、解体自動車及び特定再資源化等物品の引取り及び引渡し状
況の公表について」）

2016年10月4日

Automobile
ShredderResidue

建設リサイクル技術発表会（一橋講堂）

45

建設材料の資源循環に関する指針・提言
2016年10月4日

建設リサイクル技術発表会（一橋講堂）

46

再生骨材の品質基準の変遷
年

粗骨材密度 (g/cm3) 吸水率 (%)

基準制定機関・団体
基準名

建築業協会
再生骨材および再生コンクリートの使用基準（案）・同解説
建設省
1986 再生粗骨材品質基準
再生粗骨材を用いるコンクリートの使用基準
1977

建設省
1994
コンクリート副産物の再利用に関する用途別暫定基準

1種
2種
3種

日本建築センター
建築構造用再生骨材の品質基準
日本コンクリート工学協会
2000
TR A 0006（再生骨材を用いたコンクリート）
2005
JIS A 5021 (Class H)
日本コンクリート工学協会
2006
JIS A 5022 (Class M)
コンクリート用再生骨材
2007
JIS A 5023 (Class L)
1999

2016年5月23日

細骨材
密度 (g/cm3) 吸水率 (%)

2.2 以上7 以下

2.0 以上

13 以下

－
－
－

3 以下
5 以下
7 以下

－
－
－

5 以下
10 以下

2.5 以上3.0 以下

2.5 以上3.5 以下

－

7 以下

－

10 以下

2.5 以上2.3 以上－3.0 以下5.0 以下7.0 以下

2.5 以上2.2 以上－3.5 以下7.0 以下13.0 以下

建設副産物リサイクル広報推進会議

47諸外国の再生骨材コンクリート事情
韓国（KS F 2573）
圧縮強度
21～27 N/mm2＜21 N/mm2

骨材
粗骨材

細骨材
天然細骨材

適用範囲
柱、梁、床スラブ、耐力壁など

天然粗骨材：70%以上
再生粗骨材：30%以下 天然細骨材：70%以上
ブロック、路盤など
再生細骨材：30%以下

ベルギー
再生骨材の使用：全骨材の20%まで

2016年10月4日

建設リサイクル技術発表会（一橋講堂）

48

再生骨材・再生骨材コンクリートに関する諸規定の改正検討異なる種類の再生骨材（再生骨材L＋天然骨材）を混合した場合の扱い
再生骨材Lコンクリートの区分の簡素化
試験検査頻度の低減
再生骨材Lコンクリートのスランプ試験
再生骨材Mコンクリートの塩化物含有量試験

原骨材・原コンクリートの特定方法の多様化コンクリート塊受入時における特定方法

再生骨材Mコンクリートのアルカリシリカ反応抑制対策に関わる規制の緩和
異なる工場で製造されたコンクリートから得られた回収骨材の扱い

2016年10月4日

建設リサイクル技術発表会（一橋講堂）

49

将来のコンクリート廃棄物量
生産量・廃棄物量 (百万 t)

600Concrete production

500

コンクリート廃棄物はコンクリートに戻す!?

400
300
200

Concretewaste

Demand forroad subbase

リサイクル
量重視のリサイクルから質重視のリサイクルへ！

10001950

2000

年

15-17 July 2016, Beijing

2050

アンバランスな状態

 コンクリート廃棄物の発生量
 路盤材の需要量

2ND CHINA INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOLID WASTE UTILIZATION AND ECO-MATERIALS

50

従来の構造物生産システム
順工程生産システム
生産の順工程における合理化と低コスト化を追求したシステム
製品および構成材料の易分解性を考慮せず、生産におけるコスト低減および効率に重点を置いたシステム
問題点
品質低下
供給不安定
価格
不安定
流通
不安定
環境負荷増加2016年10月4日

内容
再生コンクリートは、一般的に原コンクリートよりも性能低下する。材料設計時に製品の逆工程を考慮しないため、骨材の性能が自然に低下するからである。その再生システムは、廃棄物発生を低減する効果はあるが、再生コンクリートの性能・価値まで回復できない。
再生コンクリートは、既存構造物から発生した再生骨材を原料とし、メンテナンス用に備蓄した再生骨材を原料としないため、必然的に、原料回収量が変動し、再生コンクリートの供給量も不安定になる。
再生コンクリートの市場価格は、原コンクリートとの比較により決定されるため、それ自身の処理コストの増減に関わらず、原コンクリートのコスト変動の影響を大きく受ける。また上記のような品質低下のため、必然的に価格が低下する傾向にある。
品質、供給、価格の不安定性が存在する再生コンクリートを継続的に需給し、安定的な循環生産を実現するためには、根本な問題の解決が不可欠である。従って、現時点では、再生コンクリートによる閉じた循環系を構築することは困難を極める。
順工程生産システムを維持したまま、逆工程システムの整備およびリサイクル品の合理的運用を実行する場
合、多大な環境負荷が発生する。地球環境的な持続性を考慮した場合、リサイクルよりもエネルギー的に有利な廃棄処分が適当であるという見解が頻発するようになる。

建設リサイクル技術発表会（一橋講堂）

51

現在のリサイクル（逆工程付加型）
順工程生産システムに逆工程を付加する→普通ではうまくいかない組立性と分解性を導く仕組みが共存していない（＝分離している）
結果
再生砕石もしくは低品質再生骨材として再資源化される
要求される性能が低く、需要が続く限りは有効道路用路盤材に関しては、今後は需要が急速に低下
30年経過しても問題が解消されない事態は想定外

2016年10月4日

建設リサイクル技術発表会（一橋講堂）

52

リサイクラブル製品（循環戦略）
IMS インテリジェント・マニュファクチャリング・システム
IM

インバース・マニュファクチャリング戦略たてて、設計し、組立、使用し、解体し、再生するGM ジェネティック・マニュファクチャリング
環境条件に最適な成長を目的とした組立手法

UM ユビキタス・マニュファクチャリングどのような条件においても長く生き続けられる組立手法

ADD アセンブリ・ディスアセンブリ・デザイン（組立性分解性設計）
分解と組立が同一プロセスで行われる組立分解手法参考） 山際康之：組立性と分解性が共存するための設計法の研究

2016年10月4日

建設リサイクル技術発表会（一橋講堂）

53

リサイクルスタンダード
従前（非緊迫地域）

今後（緊迫地域、特に都市部）

オープンループ型の生産システム

クローズドループ型の生産システム

循環領域が広いから可能
最終処分・路盤材化すればいい
緊迫地域では通じないロジック

資源は保存されやすいバージン材を使用した場合よりコストアップ（緊迫地域）（非緊迫地域）

お金がかるのでやめましょう（いつまでもつか）2016年10月4日

お金がかかってもやらなければならない（いつまでも人間のわがままは通らない）

建設リサイクル技術発表会（一橋講堂）

54

セメント回収型完全リサイクルコンクリート
セメントおよびセメント原料となる物質のみがコンクリートの結合材、混合材および骨材として用いられ、硬化後、再度全ての材料がセメント原料および再生骨材として利用可能であるコンク
リート

Demolition

Crushing &Milling
Calcination

Operation

Semi-closed-loop
Construction

Clinker
GypsumRecycled cement
Aggregate

Productionof CRC2016年10月4日

建設リサイクル技術発表会（一橋講堂）

55

セメント回収型CRC（プロトタイプ）
石灰石骨材の使用によりコンクリート全量がセメント原料となるコンクリート構造物がセメント供給基地となり、需要地と供給地の近接が成立する。
セメント原料供給用として生産されるため、一定量生産後は骨材 回収用が必要になる。
(1)- Production and placing of CRC(2)- Demolishing of structures- Fractionation of waste concrete
mass into cement materials or
recycled aggregate(3)- Production of recycled
cement and improved
recycle aggregate

CementMaterials

Recycled
Cement(4)- Production and utilizationof recycled concrete

CementPortland cement, etc
Fine Aggregate
Limestone, Quartzite, etc.

Recycled Concrete= CRC

Coarse Aggregate
Limestone, Quartzite, etc
Additions
Blast-furnace slag, Fly ashRecycled
Aggregate

Improved Recycled
Aggregate

Admixtures
Superplasticizer, AE agent

2016年10月4日

建設リサイクル技術発表会（一橋講堂）

56

セメント回収型CRC（プロトタイプ）の利用による最終処分量および排出CO2の削減
200200

セメント回収型CRCの年間増加率：5%
CO2 Emission
Dumped concrete

CO2 Emission
Dumped concrete

150

150

100

100

5050

コンクリート廃棄物

一度焼成された石灰石からはCO2は発生しない
CO2の発生量

00

50

150
100
Elapsed year

200

0250

0200
150
100
Elapsed year

250(2) Production of CRC(1) As it is2016年10月4日

50

建設リサイクル技術発表会（一橋講堂）

57

セメント回収型CRCの実用化（１）コンクリート打込みCementSupply

蒸気養生脱型

2016年10月4日

建設リサイクル技術発表会（一橋講堂）

58セメント回収型CRCの実用化（２）コンクリート荷卸時の状態
段階
混練直後荷卸時(1 台目)
荷卸時(2 台目)

ｽﾗﾝﾌﾟ(cm)
20.0
19.0
19.5

空気量(%)
5.5
6.0
5.0

塩分量(kg/m3)--0.060.06

ｺﾝｸﾘｰﾄ温度
30.0
30.2
30.0

コンクリートの基礎的性質
設計基準強度(N/mm2)

ｽﾗﾝﾌﾟ
(cm)

空気量(%)

単位容積
質量(kg/m3)

圧縮強度(N/mm2)

ヤング係数(N/mm2)21

19.0

6.02320

22.324400

備考）力学特性は現場封緘養生の試験体により評価

40000● 実施工用コンクリート
建築学会RC構造計算規準関係式

E=210000×(γ/2.3)1.5×(Fc/200)0.5
2(kgf/cm )γ=2.4
γ=2.330000

γ=2.220000

10000
10完全リサイクルコンクリートの施工状態・力学特性に問題はないことを確認した。
2016年10月4日

建設リサイクル技術発表会（一橋講堂）

2030402

圧縮強度(N/mm )59

セメント回収型CRC（成分調整不要タイプ）
砂利・砕石

材料

ﾀﾞｳﾝｻｲｸﾘﾝｸﾞ

普通コンクリート

石灰石骨材

完全ﾘｻｲｸﾙｺﾝｸﾘｰﾄ
ﾌﾟﾛﾄﾀｲﾌﾟ

石灰石骨材

成分調整不要型
完全ﾘｻｲｸﾙｺﾝｸﾘｰﾄ①不足成分の投入

再生砕石等

セメント原料化

産業廃棄物

セメント原料化②③① 成分調整不要型完全リサイクルコンクリートによる廃棄物削減効果② 成分調整不要型完全リサイクルコンクリートの基礎的物性③ 成分調整不要型完全リサイクルコンクリートのリサイクル性2016年10月4日

建設リサイクル技術発表会（一橋講堂）

60

骨材回収型完全リサイクルコンクリート
化学改質処理名称 : 水溶性剥離剤
化学名：混合体
成分:鉱物油, 乳化剤,ﾗﾉﾘﾝ脂肪酸, 脂肪酸石けん等
密度 : 1.0 (g/cm3)
特性 :表面ｴﾈﾙｷﾞｰの差に基づく非接触状態の形成、ｱﾙｶﾘ条件の加水分解によるｱﾙｶﾘ金属塩の生成の影響により、骨材界面におけるｾﾒﾝﾄ水和物生成は抑制
され、付着力を化学的に低減する

物理改質処理名称 : 合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝ溶液
化学名: ｱｸﾘﾙ変性ｽﾁﾚﾝ－ﾌﾌﾞﾀｼﾞｴﾝ共重合体
成分：SBR,界面活性剤など
密度 : 1.0 (g/cm3)
特性 :ｾﾒﾝﾄ水和物中で安定であり、骨材界面の凹凸面、微細空隙に対し、骨材形状に影響しない程度の薄膜を形成し、骨材界面を平滑化する。骨材－ﾍﾟｰｽﾄ間の機械的な付着力を物理的に低減する

2016年10月4日

Inhibitation ofcement hydrate formationon the aggregate-paste interface

Crushing
Sieving

Demolition

Calcination

Operation
Closed-loop
Reduction mechanical friction
by forming a membrance
on the aggregate-paste interfaces

Construction

Recycledaggregate

Clinker

Recycled cementProduction
CRC

建設リサイクル技術発表会（一橋講堂）&Surfaceof aggregate

modified61骨材回収型CRCの原骨材回収率
100

100
N-series
無処理

80

無処理

物理処理

80
△10-25%

化学処理

物理処理

▼3-6%
△6-29%△12-21%60

60404020200

2016年10月4日△6-36%

H-series
化学処理

Ln Lc Lp
Sn Sc SpGn Gc Gp
コンクリート種類

0△2-33%

Ln Lc Lp

建設リサイクル技術発表会（一橋講堂）

Sn Sc SpGn Gc Gp

コンクリート種類62

骨材回収型CRCの力学特性
石灰石砕石

砂岩砕石

5050

60

4060

4030

4530

4530

30

2030

2030

20

1510151015

10000050

75

604045750

L-series

LnLc
コンクリート種類

50000

Lp

2Sp

[ K 2=1.0, γ=2.4]

K1=1.1K1=1.0K1=1.0K1=1.0

K1=0.9K1=0.9K1=0.920000

20000

20000

3050
圧縮強度(N/mm2)

K1=1.240000

K1=1.130000

●化学処理

○無処理

▲物理処理7010000
10

●化学処理

▲物理処理

3050
圧縮強度(N/mm2)

建設リサイクル技術発表会（一橋講堂）

0G-series[ K 2=1.0, γ=2.4]

30000

○無処理

Gp

E=K1×K2×33500×(γ/2.4)2×(Fc/600)1/3

30000

10000
10Gc
コンクリート種類

New RC

1/3

K1=1.240000

K1=1.1Gn

50000

S-series

E=K1×K2×33500×(γ/2.4) ×(Fc/600)

K1=1.240000

Sc
コンクリート種類

2E=K1×K2×33500×(γ/2.4) ×(Fc/600)[ K2=1.0, γ=2.4]

Sn

New RC

1/3

G-series

S-series

50000

L-series

New RC2016年10月4日

砂利75

○無処理

70

10000
10

●化学処理3050
圧縮強度(N/mm2)▲物理処理7063

骨材回収型CRC（マイクロ波照射タイプ）
コンクリートの強度向上
粗骨材の表面処理による粗骨材とモルタルとの付着力増大
シリカフューム：ポゾラン反応による付着力増大
副産微粉末：機械的摩擦力の増大

Surface modification treatment
Mortar

330C
610Cat
at10sec
30sec

原粗骨材の回収性

Aggregate誘電材料による選択的マイクロ波照射加熱
原粗骨材表面の脆弱化
低エネルギーでの粗骨材回収< Microwave heating >2016年10月4日

建設リサイクル技術発表会（一橋講堂）< After microwave heating >64

骨材回収型CRC（マイクロ波照射タイプ）の力学特性

2016年10月4日

60555045403530252015107日3日

静弾性係数
35増加

3025
2015

静弾性係数（GPa）

強度（MPa）

28日

10

建設リサイクル技術発表会（一橋講堂）

65

骨材回収型CRC（マイクロ波照射タイプ）の粗骨材回収性
再生骨材回収率
120

ペースト分

細骨材分

原骨材分

60
40①②

③

④⑤ ⑥改質骨材（SP90-1）
加熱なし

改質骨材（SP80）
マイクロ波加熱

20

普通骨材
電気炉加熱

加熱すりもみ法

80

普通骨材
マイクロ波加熱②普通骨材（マイクロ波加熱）④誘電体被覆改質骨材（SP90）（加熱なし）普通骨材
加熱なし①普通骨材（加熱なし）

再生粗骨材回収率（％）

100⑤誘電体被覆改質骨材（SP80）（マイクロ波加熱）③普通骨材（電気炉加熱）

加熱すりもみ法2016年10月4日

建設リサイクル技術発表会（一橋講堂）

改質骨材（SP90-2）
マイクロ波加熱

0⑥誘電体被覆改質骨材（SP90）（マイクロ波加熱）

66CO2 emission (kg/t-concrete)

骨材回収型CRC（マイクロ波照射タイプ）のリサイクル時のCO2排出量

2016年10月4日

4035302520151050Others
ScrubbingMicrowave heating

減少

Heated-Mechanical-

scrubbingscrubbing

30sec

建設リサイクル技術発表会（一橋講堂）

60sec

90sec

67

完全リサイクルコンクリート構造物
解体・回収

コンクリート構造物

完全分離化
再生粗骨材

マイクロ波加熱

粗骨材

高純度Ca粉再生細骨材

表面改質骨材

細骨材

セメント工場
細骨材

解体・再々生副産微粉
セメント

完全リサイクル構造物

2016年10月4日

建設リサイクル技術発表会（一橋講堂）

68

おわりに
資源循環型社会とは、
自然界から一度取り出した資源を、それが環境負荷を発生させない限り、自然界に戻すことなく利用し続ける社会である

資源循環型社会では、
自然からの資源採取は最少化し、繰返しリサイクルできない材料・製品を排除し、設計時には、資源保存性を高める技術を採用しなければならないリサイクル技術は、次の要件を満たさなければならないリサイクル製品は、高品質でなければならない消費者を満足させられないリサイクル製品は、市場価値が乏しい

リサイクルは繰返しできなければならない
使用後に再度リサイクルされることなく最終処分されるようなリサイクル製品は、次世代にとっては廃棄物以外の何物でもない

2016年10月4日

建設リサイクル技術発表会（一橋講堂）

69

ご静聴ありがとうございました。
noguchi@bme.arch.t.u-tokyo.ac.jp
2016年10月4日

建設リサイクル技術発表会（一橋講堂）

70